quasi tutti a contorni ben netti e riferibili a vere e proprie forme geome- 

 triche, pochissimi in forma di globuli smangiati e corrosi. 



La quantità di Magnetite è press'a poco uguale in tutti i campioni e 

 più abbondante nella parte scura. 



Il contorno di questo minerale apparisce, sotto un forte ingrandimento, 

 colorato in grigio, a causa della solita trasformazione ai bordi in limonite. 



Questa è abbondantissima in tutta la massa fondamentale della roccia ; 

 frequentemente è inclusa in cristalli di feldispato; nei campioni 3 e 4 poi 

 riveste i bordi interni dei pori della massa fondamentale. 



Se si esamina attentamente il colore della limonite all' interno dei pori, 

 si vede che differisce da quello, sempre bruno ma però più chiaro del rima- 

 nente della roccia. 



Esaminando con un fortissimo ingrandimento quest'ultima colorazione, 

 si vede che è data da una infinità di piccole opaciti brune sparse diffusa- 

 mente. L'esame ottico, però, non è sufficiente per decidere definitivamente 

 sopra la natura di queste opaciti; l'unico fatto accertabile con tale mezzo 

 d' indagini è la loro isotropia ed il loro amorfismo. Ma per venire ad una 

 sicura conclusione sulla vera natura di queste opaciti, occorrerebbe il sus- 

 sidio dell' esame chimico ed occorrerebbe prima di tutto separare la massa 

 di queste opaciti in modo da poterla analizzare separatamente. Per tentare 

 ciò mi sono servito dell'apparecchio del Thoulet, a borotungstato di cadmio. 

 Ho fatto l'esame sul primo campione. A tale scopo ho preso nelle diverse 

 parti di esso vari piccoli frammenti, pestandoli in un mortaio in modo da 

 averne una fina polvere, che venne poi passata per setaccio onde eliminarne 

 i granelli più grossi. La polvere, resa in tal modo impalpabile, venne riscal- 

 data per togliere tutta l'aria aderente ai minutissimi granelli, e fu quindi 

 posta nell'apparecchio, in cui precedentemente erano stati versati 25 ce. di 

 borotungstato di cadmio preparato da Merck alla densità 3.28. La polvere 

 rimase tutta a galla. Aggiunsi al borotungstato dell'acqua distillata fino a 

 raggiungere una densità tale per cui alcuni dei granelli potessero scendere a 

 fondo. Infatti alla densità 3.25 alcuni materiali più pesanti cominciarono a 

 cadere. 



Le selezioni da me fatte furono sei. 



La prima alla densità 3.25 in cui caddero, come già ho accennato, i mate- 

 riali più pesanti, vale a dire l'Augite, la Magnetite, ed una parte del feldi- 

 spato triclino. 



La seconda alla densità 2.9 caddero il feldispato monoclino, l'antibolo, 

 ed il residuo del feldispato triclino. 

 La terza alla densità 2.5. 

 La quarta » » 2.3. 

 La quinta « » 2.12. 

 La sesta » » 1.85. 



Rendiconti. 1901, Voi. X, 1° Sem. 20 



